vom 22. Mai 1862. 295 



Ammoniak bis zur Wiederlösung des ursprünglich entstandenen 

 Niederschlags versetzt, 45 Kubikcentimeter Kalilauge von 1,05 

 oder eine äquivalente Menge Natronlauge hinzugefügt, der 

 dadurch etwa entstandene Niederschlag wieder mit möglichst 

 wenig Ammoniak gelöst, das Ganze bis auf 145 Kubikcentimeter 

 verdünnt, und das überschüssige Ammoniak durch Zusatz von 

 salpetersaurem Silberoxyd bis zur Entstehung eines bleiben- 

 den Niederschlags abgestumpft. 



Diese Flüssigkeit färbt sich nach dem Versetzen mit ^ bis 

 A, einer lOprocentigen Milchzuckerlösung schon in der Kälte 

 schnell gelb, braun, endlich schwarz und setzt (falls die Glas- 

 wände rein sind) einen schönen festhaftenden Silberspiegel, da- 

 neben aber auch eine beträchtliche Menge hellgrau gefärbten 

 körnig pulvrigen Silbers ab. Nach Lieb ig beträgt die Menge 

 des sich als Spiegel abscheidenden Silbers circa ^ des ursprüng- 

 lich in Arbeit genommenen. Die Reduktion ist hierbei eine 

 vollständige (ohne Anwendung von Kali oder Natrou bleibt 

 immer etwas Silbersalz unreducirt). 



Erwärmt man die Flüssigkeit, so wird die Reduktion au- 

 fserordentlich beschleunigt; bei 50 — 55° ist sie in einigen Mi- 

 nuten beendet. 



Bei diesem Processe scheidet sich das Silber ebenfalls in 

 zweierlei Zuständen, theils als körnig pulvriges theils als 

 Spiegelsilber, ab. Das körnig pulvrige Silber enthält immer 

 eine geringe Menge (0,6 — 0,8 pC.) organischer Substanz, die 

 sich durch kein Lösungsmittel beseitigen läfst. Der Silberspie- 

 gel bildet eine vollkommen homogene, bei grofser Dicke un- 

 durchsichtige, bei geringerer Dicke blau, bei noch geringerer 

 gelb durchsichtige Masse, an der durchaus keine Strukturver- 

 hältnisse wahrzunehmen sind. Zerreibt man ihn aber durch 

 Drücken mit dem Daumen, so offenbaren die zerrissenen Rän- 

 der unterm Mikroskope einen zackigen Bruch, an dem man 

 nicht selten gerade sich unter Winkeln von 90° oder 120° 

 schneidende Linien bemerkt. Dieses deutet auf eine krystalli- 

 nische Struktur des Spiegels hin, die jedenfalls noch deutlicher 

 hervortreten würde, wenn nicht die Geschmeidigkeit des Me- 

 talls bei der Verletzung Verzerrungen zuliefse. Bei einem 

 freiwillig entstandenen Risse beobachtete der Verfasser die kry- 



